40 Karsten 



Treibarbeit bekannt ist, leiclit aufbeben und auf diese Weise das Sil- 

 ber rein darstellen läfst, welches in Vereinigung mit dem ungleich streng- 

 üüssigeren und weniger oxydablen Kupfer nicht geschehen konnte. 



Sehr einfach würde der Saigerprozefs seyn, wenn die Verbindung 

 von Blei und Kupfer, in einer Temperatur, welche zum Flüssigwerden 

 des Kupfers noch nicht hinreicht , vollständig wieder aufgehoben wer- 

 den könnte. Die Trennung beider Metalle ist aber nur bis zu einem 

 gewissen Verhältnifs durch die Saigerung zu bewirken. Einen Theil 

 des in dem abgesaigerlen Metallgemisch, oder in dem Kiehnstock zurück- 

 gebliebenem silberhaltigen Bleies, sucht man durch starkes Glühen, un- 

 ter Zutritt von atmosphärischer Luft , oder durch die sogenannte Darr- 

 arbeit zu gewinnen. Ein andrer Theil läfst sich aber auch auf diese 

 Weise aus dem Kiehnstock nicht abscheiden, sondern der Bleigehalt 

 des abgedarrten Kiehnstocks, oder des Darrlings, mufs durch Einschmel- 

 zen des bleihaltigen Kupfers vor dem Gebläse, oder durch das soge- 

 nannte Gaarmachen, entfernt werden. 



Die Entsilberung des Kupfers wird folglich durch die Operatio- 

 nen des Frischens, des Saigerns, des Darrens, des Treibens und 

 des Gaarmachens verrichtet. Bei einer jeden dieser Operationen fal- 

 len Zwischenprodukte verschiedener Art, welche unter dem Namen der 

 Dörner oder Krätzen bekannt sind. Durch sie wird der Saigerhüt- 

 tenprozefs sehr verwickelt und kostbar und seine Ausführbarkeit in öko- 

 nomischer Bücksicht zum grofsen Theil von ihrer zweckmäfsigen Be- 

 nutzung abbängig. 



Die Verwandtschaft des Bleies zum Silber scheint , wenn das Be- 

 sultat des Prozesses das Anhalten zur Beurtheilung geben soll, — und 

 das ist es ja, welches bei allen Verwandtschaftserfolgen zum Grunde ge- 

 legt wird , — so bedeutend gröfser zu sevn , als die des Kupfers zum 

 Silber, dais die letztere fast als verschwindend erscheint. Der Bückbalt 

 an Silber im Kupfer steht daher auch beinahe im Verhältnifs zu der 

 Menge Blei, welche nach dem Danen mit dem Kupfer verbunden bleibt. 

 Sehr silberreiches Kupfer läfst sich deshalb durch eine einmalige Saige- 

 rung nicht entsilbern, vorzüglich weil das Verhältnifs des Bleies zum 

 Kupfer beim Frischen , aus technischen und ökonomischen Gründen, 

 nicht über eine gewisse Glänze hinaus vergröfsert werden darf. 



